Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 

473 

LA TREMPE ET LE REVENU DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
DEUXIÈME PARTIE : 
RELATIONS ENTRÉ LA THÉORIE DES ALLIAGES ET LES PHÉNOMÈNES DE TREMPE! 
Pour qu'il y ait trempe, il est nécessaire, nous 
venons de le prouver par des faits précis, d’attein- 
dre une certaine température. 
L'étude de la constitution des alliages prouve 
que cette température correspond à une transfor- 
mation dansla masse métallique; celle-cise trouve 
être le siège de réactions plus ou moins com- 
plexes. En un mot, le passage à travers une ligne 
de transformalion correspond à une constitution 
autre que celle possédée par l’alliage au-dessous 
de ce point, et, au moment où le métal est sou- 
mis à un brusque refroidissement, il se trouve 
sous l’état stable à chaud, différent de l’état sta- 
ble à froid. 
Nous verrons, d’ailleurs, que ce fait capital, à 
savoir : que, pour prendre la trempe, un métal 
doit avoir, au moment même de l’opération, une 
constitution autre que celle possédée à tempéra- 
ture ordinaire, n'implique pas forcément le pas- 
sage à travers un point de transformation. Actuel- 
lement ne considérons cependant que ce cas 
précis. 
Les points de transformation présentés par les 
produits métallurgiques peuvent correspondre : 
19 à des transformations allotropiques; 
2e à des réactions entre plusieurs constituants. 
Comme exemples de transformations allotropi- 
ques, on peut citer pour les métaux les formes 
allotropiques du fer : fer : magnétique et ne dis- 
solvant pas le carbone; fer y non magnétique 
et dissolvant le carbone, avec passage de l’une à 
l’autre forme à 900°; les deux formes allotropiques 
du zinc mises en vue par M. Henry Le Chatelier 
par la variation de la résistance électrique; pour 
les solutions solides, les exemples très nombreux 
de passage de l’état magnétique à l’état non 
magnétique, avec variations, souvent très accu- 
sées, du point de transformation avec la composi- 
tion de la solution solide. A titre d'exemple, voici 
(fig. 12) la courbe bien connue des alliages nickel- 
cuivre riches en nickel; on peut aussi citer les 
aciers à haute teneur en nickel: on connaît enfin 
des combinaisons présentant des formes allotro- 
piques : notamment la cémentite Fe*C, présen- 
tant une anomalie à 210°?; 
ENr2S15, NiSb. 
les combinaisons 

1. Voir la première partie de cet article dans la Revue 
gén. des Sciences du 135 juillet 1920, t. XXXI, p.432et suiv, + 
2. Woloydine et Honda (variation des propriétés magné- 
tiques) ; Chévenard et Driesen (varialion du coefficient de dilata- 
tion). ‘ 
Cependant il faut bien noter, avec M. Chéve- 
nard, que la transformation réversible des sub- 
stances ferromagnétiques paraît être d’une nature 
totalement différente de celle des changements 
d'états allotropiques. Elle correspond, en effet, à 
une modification parfaitement continue de toutes 
les propriétés du métal : le phénomène débute au 






















LL à 
EE 
/k 
cs Fig. 12. — Diagramme des alliases nickel-cuivre. 

zéro absolu, atteint un maximum d'intensité au 
voisinage d’une certaine température {point de 
Curie)etse poursuit dans tout le domaine de tem- 
pérature correspondant à l’état solide. 
D'après la loi des phases, les deux formes sta- 
bles respectivement à basse et à haute tempéra- 
tures doivent être miscibles en toutes propor- 
tions. La transformation anormale apparaît donc 
comme l'évolution continue d’une forme «, stable 
à froid, en une autre 8, stable à haute tempéra- 
ture. Best amagnétique et possède une résistivité 
supérieure à #. 
